120 SOPRA UNA NUOVA LEGA CRISTALLIZZATA Di NICHELIO E FERRO 
le parti di calcopirite tutte rotondate che dentro ai cristalli si trovano, 
dimostrano che non molto sensibile fu il divario di tempo nella loro for- 
mazione, e tendono a far credere che i cristalli di magnetite siansi se- 
parati dopo il deposito di un miscuglio uniforme di ossido di ferro e 
solfuri di ferro, nichelio, cobalto e rame. 
La pirrotina e la calcopirite sono qualche volta a grana finissima 
e quasi compatta, e sono allora fusi insieme in modo da non potersi 
scernere; ma dal momento che si fanno alquanto laminari si separano 
e si distinguono benissimo l'una dall’altra, e l’analisi non dà nella pir- 
rotina, scevra della calcopirite, che traccie di rame. Le numerose analisi 
fatte, allorchè si eseguirono sovra pirrotina ben pura, diedero sempre 
quasi lo stesso tenore in nichelio, come se questo fosse uniformemente 
distribuito nella pirrotina; ma se a questa è frammista la calcopirite , 
varia allora il tenore in nichelio, secondo la proporzione della medesima. 
La massa metallifera è dentro alle dioriti da cui è qualche volta se- 
parata nitidamente, ed anche, benchè di rado, con salbande, come suole 
avvenire nei filoni propriamente detti; ma per lo più la separazione non 
è nitida, perchè i solfuri massicci nel centro della massa metallifera , si 
vanno contaminando rapidamente di roccia, a misura che verso questa 
si avanzano; finchè si passa ad una diorite contenente alcune mosche di 
pirrotina e calcopirite, ed indi si giunge lentamente alla diorite pura. 
Il tenore del minerale massiccio varia dal 5 al 7 per cento di ni- 
chelio con meno dell’un per cento di cobalto e circa due per cento di 
rame, quantunque la proporzione di quest’ultimo varii assai. 
Quattro altre miniere, oltre alla precedente, sono concesse od in via 
di concessione nelle provincie della Valsesia e di Pallanza, le quali, se 
offrono qualche divario nella distribuzione dei minerali associati, sono 
tuttavia nelle stesse relazioni colla diorite o coi scisti anfibolici, e pre- 
sentano pirrotina, la quale, benchè assai più povera della precedente, 
contiene tuttavia una pregevole proporzione di nichelio. 
L’estrazione della piccola quantità di nichelio contenata nella pirrotina 
sovradetta, malgrado il valore elevato di questo metallo, offre gravi dif 
ficoltà, e la società Biscnorrsnrim, Gorpscamnt e Comp. è la sola che 
abbia intrapreso il trattamento delle pirrotine nichelifere piemontesi. Ed 
a tal uopo, nell’usina da noi stabilita a Varallo, si torrefà a parecchie 
viprese il minerale in frammenti assieme ammucchiati, in modo da elimi- 
nare la maggior parte dello zolfo. Si fonde poscia il minerale arrostito 
